(45 j 

 enlevée en même temps que l'acide, est lavée, séchée à i' élu ve et pesée ; un 

 la calcine à l'air, on pèse de nouveau. Le résidu, introduit dans uns nacelle 

 de platine, est chauffé dans l'hydrogène et encore pesé, puis enfin traité par 

 un mélange d'acide chlorhydrique gazeux et d'air (i) qui ne laisse dans la 

 nacelle que la silice dont on prend le poids. Avec ces données, on détermine 

 aisément la composition de la matière graphiteuse et sa proportion dans 

 l'acier. J'ai obtenu ainsi les résultats suivants : 



c . 



Acier de cémentation, résidu pour ioo grammes de métal dissous i ,(>24 A. 



Acier de cémentation, martelé, résidu pour ioo grammes de métal dissous. . 1,243 B. 

 Acier de cémentation, trempé, résidu pour 100 grammes de métal dissous. . 0,240 C. 



» Ces résidus analysés contiennent : 



ABC 



er gr 



Charbon 0,825 o,56o traces 



Fer 0,557 °>445 traces 



Silice 0,242 o,238 0,240 



1 ,624 1 ,243 0,240 



» Ainsi, l'effet produit d'une manière complète par la trempe se trouve 

 réalisé partiellement par le martelage, et les qualités qui constituent l'acier 

 semblent croître en même temps qu'augmente la proportion de charbon 

 combiné plus intimement avec le fer. Je m'exprime ainsi, parce qu'on admet 

 généralement que plus la quantité de charbon séparé par les acides est con- 

 sidérable, moins est intime sa combinaison avec le métal. 



» Je ne pourrais rapporter ici toute la série des analyses que j'ai exécu- 

 tées d'après cette méthode sur les aciers de diverses espèces et en particulier 

 sur des aciers plus ou moins martelés ; voici ce qui résulte de ces analyses : 

 en même temps que le corroyage bonifie l'acier, en même temps il diminue 

 la proportion de charbon que les acides en séparent. J'ai remarqué égale- 

 ment que les aciers laminés laissent un résidu charbonneux plus considé- 

 rable que les aciers martelés, toutes circonstances égales d'ailleurs, ce qui 

 est d'accord avec l'observation, puisque l'action du laminoir est loin d'être 

 aussi puissante que l'action du marteau pour améliorer l'acier. 



» Le même système d'expériences et d'analyses m'a permis d'établir que 

 les effets de la chaleur sont sensiblement inverses de ceux que produisent le 

 martelage et la trempe. Ainsi, de l'acier trempé ayant été recuit pendant un 



(1) Par la méthode que j'ai décrite ( Comptes rendus, 1860, t. LI, page 938). 



